430 PROPHIÉTÉS MAGNÉTIQUES 



5. — Alliage 44 pour 100 nickel. 



Il a été étudié d'abord non recuit ei s'est comporté 

 comme le précédent. 



Cinq séries d'expériences ont été faites, avec des recuits 

 variables. Trois avec l'alliage recuit dans la magnésie. Une 

 avec le métal recuit simplement une demi-heure, puis 

 refroidi dans les cendres de bois. Les résultats obtenus 

 diffèrent au plus de I pour 100, de cenx avec l'alliage 

 recuit soigneusement. La cinquième série a été effectuée 

 avec l'acier recuit pendant 5 minutes et refroidi à l'air 

 libre. J'ai constaté une divergence d'environ 2 à 3 pour 

 iOO sur les mesures faites dans les meilleures conditions. 

 Les diagrammes obtenus avec l'acier recuit soigneusement, 

 prouvent qu'il se transforme graduellement. La partie en 

 pointillé indique également les points non observés. 



Alliage remit. 



Températures H = 50 H == 3ti H = 29 H = 25 H ==21 H =:^ 14 



20° 141 \m 148 44 33 24,9 



30 140,9 158,5 147,5 43,7 32 24 



50 138,5 156 140,5 42,2 30,2 23 



70 135 154,5 145 40,8 28,0 20,5 



100 12(3,3 149 142,5 37 25,5 17,5 



130 110 141 137 33,5 22,7 15,9 



160 lOi 129 128 30 19,() 13 



190 92,5 113,5 113 25,8 16 6 



220 78 93,5 89 21 12,8 4 



250 61 



Alliage non recuit. 

 20 - 250° 108,5 109,9 55,4 23,1 18,6 15 



6. — Alliage 30,4 pour 100 nickel. 

 L'alliage est très peu magnétique, les deux fils, de 



